6 g — 
überdies spiralige Verdickung'. Parenchym wird ganz ver¬ 
einzelt angetroffen. Die Plolzfasern sind nur massig* verdickt. 
Die Breite der Markstrahlen schwankt zwischen i bis 6 
Reihen Zellen, 
Dichte. Spezifisches Gfrüng*ewicht 0*83 bis 1*05 (0*94), 
lufttrocken 0-53 bis o*8i (0*67) (Karmarsch). a. Grüngewicht 
0-87 bis 1*05 (0*96); lufttrocken o*6i bis 0*74 (0*675); ß- Grün- 
g*ewicht 0*83 bis i'04 (0*935); lufttrocken 0*53 bis 0*79 (o*66); 
y. Grüng'ewicht 0*90 bis 1*02 (0*96); lufttrocken 0*53 bis 0*79 
(0*66) (Nördlinger). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Holze: a. 2 7 bis 
49%; ß. 30 bis 36 79 ? y. 29 bis 4573 des Gewichtes (Nördling*er). 
Schwinden. Längenholz a, o.4°/ 0 ; ß. 0*062 bis o*2°/ 0 ; 
Querholz in der Richtung* der Spiegel: «. 2*03 bis 5*4%; 
ß. 2*0 bis 5*479 ; y. 2.7 bis 4*6 79; in der Richtung der Jahres¬ 
ringe: a. 2*97 bis 7 9°/ 0 ; ß. 4*13 bis 7“3%; 7. 4*1 bis 6*8°/ 0 ; 
Querholz im Mittel: a. 4*57%; ß. 4*7179; y. 4*55% (Karmarsch). 
Nach Nördlinger: In der Richtung der Spiegel: a. 2 bis 3°/ 0 ; 
ß. 2 bis 379; y. 3 bis 379, in der Richtung* der Jahresringe: 
6 bis 8<y 0 ; ß. 4 bis 709; y. 4 bis 70/ 0 . 
Quellen. Bei Wasser-Aufnahme bis zur völligen 
Sättigung*: Längenausdehnung 0*072° o; Ausdehnung* in der 
Richtung der Spiegel 3*35°9, in der Richtung* der Jahres¬ 
ringe 6*59.73 (Laves). Nach Weisbach’s Versuchen: Zunahme 
in Folge der Durchnässung* am Volumen 7*1 bis 9*879; am 
Gewichte 71 bis 79%. 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug* parallel zur Faser: Absolute Festigkeit 
nach Karmarsch: 2*91 bis 12*86 Kgr.; Mittelzahlen nach 
Chevandier-Wertheim: Elasticitätsmodul 1021*4 Kgr. ; Elasti- 
citätsg*renze 2*715 Kgr.; Bruchg'renze 3*58 Kgr. 
ß. Elasticitätsgrenze 2*79 Kgr. ; Elasticitätsmodul 
962 Kgr., Bruchgrenze 5*4 Kgr. (Mikolaschek). 
b) Querfestigkeit: Zug* im Sinne des Radius: 
Elasticitätsmodul 157*1 Kgr., Bruchg'renze 0*716 Kgr; im 
